107 



Das Mineral ist sichtlich nicht homog-en ; die vorwaltende ockergelbe 

 erdig-e Masse zeigt sich^ viel Aveicher als die glänzenden grünlichen und 

 braunen Partie'n. Das chemische Verhalten ist jenes des Eisensinters ; 

 vor dem Löthrohr erfolgte Arsenikgeruch-Entwicklung. Resultate zweier 

 Anaivsen : 





I. 



11. 



Eisenoxyd . . . 



. M,66 . 



. 58,00 



Arseniksäure . . 



. 24,67 , 



. 28,45 



Schwefelsäure . 



5.20 . 



4,36 



Wasser (Verlust) 



. 15.47 



. 12,59 



100,00 100,00 

 Eine dem Eisensinter gleichfalls angehörige Substanz ist Breithaupt's 

 Diadochit, welcher statt der Arseniksäure Phosphorsäure enthält. 



v. KoBELL : über einen als Hochofen -Schlacke gebildeten 

 Diopsid (Münchn. gelehrt. Anzeig. I84i, XIX, 97—99). Berthier und 

 MiTSCHERLiCH haben bekanntlich sclion vor längerer Zeit Diopsid durch 

 Zusammenschmelzen aus seinen Bestandtheilen in vollkommen krystalli- 

 sirtem Zustande dargestellt. Die Schlacke stammt von Jenbach in Ti/roL 

 Die Erze sind Spatheisenstein in Thonschiefer und werden angeblicli unter 

 Zusatz von Kalk mit Holz-Kohlen niedergeschlagen. Die Schlacke erzeugt 

 sich bei gutem Gange des Ofens. Sie ist blass grünlich und sehr homo- 

 gen. Die Krystalle bilden dünne rhombische Tafeln, deren stumpfer 

 Winkel ungeftihr ISO.j" hat. Sie zeigen Spaltbarkeit nach einem Prisma 

 von 86" und 94**, wie bei Augit, hinlänglich deutlich zur Messung der 

 Winkel mit dem Reflexions-Goniometer. Eigenschwere = 3,2. Vor dem 

 Löthrohr schmelzbar = 3, mit geringem Blasenwerfen zu einem weiss- 

 lichen Glase, wie Diopsid. Wird von Salz - und Schwefel- Säure wenig 

 angegriffen. Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung (I), verglichen 

 mit Malakolith von Tjötten in Norwegen nach Trolle-Wachtmeister. (II) 

 und von Langbanshyttan in Wermeland nach H. Rose (HI); 



I. II. 111. 



Kieselerde . , 



. .5726; 



Sauerstofl" 29,73 . 



.5749 . 



.5532 



Thonerde . . 



. .0233 : 



1,08 . 



.0043 . 



.0000 



Kalkerde . . 



. .2366.; 



6,62 . 



.2310 . 



.2301 



Talkerde . . , 



. .1323 •, 



5,12 . 



.1670 . 



.1699 



Eisenoxydul . , 



. .0166; 



0,37 . 



.0020 . 



.0194 



Manganoxydul 



. .0173; 



0,39 . 



.0000 . 



.0143 



Kali . . . 



. Spur; 



- 



— 



- 



.9997 



.9792 



.9869 



Die Formel ist C Si'-' -f- Mg Si^, und der Überschuss an Kieselerde 

 von Quarz herrührend, welcher zuweilen in freien Körnern in der Schlacke 

 sichtbar ist. 



